-8- 



Mineralogie. 



beiden ist daher nicht anznnehmen. Für Temperaturmessuugen liegen die 

 Schmelzpunkte zu hoch. 



MgO — A1 2 Ü 8 . Nur eine Verbindung MgO.Al 2 0 3 wurde gefunden. 

 Das Eutektikum Mg 0 — Mg 0 . Al 2 0 3 schmilzt bei ca. 1950°. 



Zur näheren Festlegung der optischen Eigenschaften der 

 verschiedenen Verbindungen hatte oft zur Vergrößerung der Kristalle eine 

 starke Erhitzung unterhalb des Schmelzpunktes guten Erfolg [Sammel- 

 kristallisation. Ref.]. Gut entwickelte Kristalle wurden bloß beim künst- 

 lichen Spinell MgO.Al 2 0 3 (111) erhalten und in vielen Fällen war das 

 Kristallsystem der Verbindungen nur annähernd festzustellen, während 

 auch sonst noch einige Fragen offen bleiben mußten. Besonders sei 

 hervorgehoben, daß das Glas der Zusammensetzung 5 Ca 0 . 3 Al 2 0 3 einen 

 höheren Brechungsindex (1,662) besitzt als die kristallisierte Ver- 

 bindung (1,61). 



Von hohem Interesse ist der neue Befund, daß die bei hoher Tem- 

 peratur (oberhalb 800°) stabile Si0 2 -Modifikation nicht, wie früher an- 

 genommen, Tridymit , sondern Christobalit ist. Der für Tridymit 

 etwas zu große mittlere Brechungsindex der Präparate (1,484 + 0,003, 

 für Tridymit 1,477) war schon früher aufgefallen und wurde jetzt von 

 A. Lacroix in dem angegebenen Sinne gedeutet. Der Beweis, daß wirk- 

 lich künstlicher Christobalit vorliegt , wurde völlig befriedigend dadurch 

 geliefert, daß die schwach doppelbrechenden Kristalle wie der natürliche 

 Christobalit bei 175° reversibel in eine isotrope Modifikation übergehen, 

 während Tridymit bekanntlich bei 130° reversibel von rhombisch-pseudo- 

 hexagonal in hexagonal umschlägt. Die Stabilitätsverhältnisse von a- und 

 /?-Quarz (reversible Umwandlung bei 575°), Tridymit und Christobalit 

 sollen noch näher untersucht werden. 



Der künstliche Sillimanit war meistens feinfaserig ausgebildet und 

 ließ nur unvollständige optische Bestimmung zu. Die Brechungsindizes 

 « — 1,638 + 0,003; ß == 1,642 + 0,003 ; y = 1,653 + 0,003 sind nicht un- 

 wesentlich niedriger als die des natürlichen Sillimanit. Eine Erklärung 

 konnte noch nicht gefunden werden. 



Im allgemeinen sind die optischen Eigenschaften von künstlichen 

 Schmelzen am besten in pul verförmigen Präparaten zu ermitteln. 



Die Verf. schließen mit einer Besprechung der Bedeutung ihrer 

 Arbeitsmethode für Petrographie und Geologie. H. E. Boeke. 



Alfred Gabriel: Verwitterung der Mineralien durch 

 Adsorption. Inaug.-Diss. Jena 1909. 53 p. Mit 6 Textfig. 



Die Präparate wurden in Form von Dünnschliffen mit gleichem 

 Durchmesser und polierter Oberfläche der Verwitterung ausgesetzt, nachdem 

 sie vorher mit Äther und Alkohol gründlich gereinigt und mikroskopisch 

 untersucht worden waren. Die Apparate und das Verfahren werden ein- 

 gehend beschrieben. Drei Reihen von Versuchen wurden angestellt: bei 

 der ersten wurden die Präparate der Einwirkung von feuchter Luft aus- 



